282 



Bristningsforsflg over bomuldsgarn, 



farvet med quercitron og oksyderet med kobbervitriol og kaliumbichromat, 

 efter forskjellig tidshenstand i sj0en. Til hvert kg. garn anvendtes 150 

 gr. quercitron samt de msengder kobbervitriol og kaliumbichromat som i 



neclenstaaende tabel anf0rt. 



Nr. 



i 



2 



3 



4 



5 



6 



7 





Kobbervitriol 



20 gr. 



20 gr. 



20 gr. 



20 gr. 



20 gr. 



15 gr. 



25 gr. 





Kaliumbichromat 



10 gr. 



12.5 gr. 



* 



15 gr. 



17.5 gr. 



20 gr. 



15 gr. 



15 gr. 





Tid 2 mdr 



n 2 V<2 - 



¥ 



n 3 - 



n * - 



„ 5 - 



, 6 ~ 



2.40 

 2.30 

 2.46 



2.61 

 2.40 

 2.46 



2.46 

 2.3^1 

 2.41 

 2.33 

 2.06 

 2.17 



2.30 

 2.13 

 2.16 

 2.20 

 2.17 

 2.24 



2.27 

 2.27 

 2.36 

 2.29 

 2.32 

 2.22 



2.30 

 2.24 



2.22 



2.45 



2.32 



2.22 



2.20 

 2.24 

 2.13 



2.27 

 2.17 



2.17 



2.08 

 2.15 

 2.04 

 2.29 

 2.04 

 2.27 



Micld i kg. 



Middel af alle be- 



2.44 



2.30 



2.20 



2.29 



2 29 



2 20 



2.16 









dog indenfor hver fors0gsrsekke uregelmsessigheder, der kun kan forklares 

 ved, at den oprindelige traad ikke overalt er lige tyk og sterk. For at 

 gj0re denne feil mindst mulig bar man i nederste horisontale rsekke an- 

 f0rt middelvserdien af alle bristningsfors0g ; hvert tal er midclelet af 60 

 bristningsfors0g. Her ser man som utvetydigt resultat, at raekke 7 med 

 25 gr. kobbervitriol er mindst god, og at det bedste resultat opnaaes 

 ved 20 gr. kobbervitriol og 10 gr. surt chromsurt kali. Denne traad er 

 forbausende sterk ; clet bemerkes, at den ubarkede traad kun taalte en 

 brudbelastning af 2.0 kg. Fors0g 2 til 6 giver mellemliggende vserdier. 

 Efter clette kan man slaa fast, at man ved denne barkningsmetode kan 

 variere msengden af anvendt kobbervitriol fra 15 til 20 gr. og af surt. 

 chromsurt kali fra 10 til 20 gr. pr. kg. garn; det bedste resultat opnaaes 

 ved 10 gr. chromsurt kali og 20 gr. kobbervitriol. 



Foruden ovennsevnte gjordes en stor fors0gsraekke for at sammenligne- 

 forskjellige barkningsmaader for garn; idet man tog som udgangspunkt 

 de tidligere vundne og i forrige aarsberetning angivne resultater, liar man 

 ved disse fors0g kun benyttet saadanne preserveringsmaader, om hvilke 

 man havde grundet haab om, at de vilde vise sig gode; saaledes har 

 man her slet ikke fors0gt garn barket paa almindelig maade, men f0rst 

 barket garnene en eller to gange med quercitronekstrakt, catechu, birke- 

 bark eller egebark og saa efterbehandlet (oksyderet) dem med en blan- 

 ding af kobbervitriol og surt chromsurt kali, eller de barkede garn blev 

 tjseret; da den maacle, hvorefter fors0gene besluttecles udf0rt, var rneget 







naoi 



